( i3oi ) 



» Lorsqu'on chauffe au four électrique pendant trois minutes un 

 mélange d'oxyde de fer, d'anhydride vanadique et de charbon de sucre, 

 de façon à préparer un alliage à 20 pour 100 de vanadium (900 ampères et 

 5o volts), on obtient un culot homogène d'un blanc gris à cassure cristal- 

 line. Cette fonte est aigre, mais peut encore se limer. Elle contient : 



Fer 72,96 



^'anadium 18, 16 



Carbone 8,35 



» Un mélange d'anhydride vanadique , d'oxyde de cuivre et de charbon, 

 mélange calculé pour obtenir un alliage à 5 pour 100 de vanadium, 

 nous a fourni au four électrique dans les mêmes conditions un culot bien 

 fondu de couleur bronze, très malléable, se limant avec facilité et plus dur 

 que le cuivre. Il renfermait : cuivre : 96,52; vanadium : 3,38. 



» On peut préparer un alliage d'aluminium et de vanadium en mainte- 

 nant, au fond d'un creuset de terre, de l'aluminium fondu et en projetant 

 à sa surface un mélange d'acide vanadique et de limaille d'aluminium. Ce 

 dernier métal agit comme réducteur; il se produit une vive incandescence 

 et, en agitant toute la masse, on obtient un alliage aluminium-vanadium 

 très malléable, de peu de dureté, et qui se lime en empâtant l'outil. Cet 

 alliage renfermait 2,5 pour 100 de vanadium. 



» Dans une autre expérience, nous avons chauffé, au four électrique, un 

 mélange d'argent réduit avec les quantités d'anhydride vanadique et de 

 charbon déterminées pour l'alliage, à 10 pour 100. Durée de la chauffe, 

 trois minutes (900 ampères et 5o volts). On a obtenu ainsi un lingot mé- 

 tallique formé de deux parties superposées: d'une part le vanadium sans 

 trace d'argent, et en dessous l'argent avec sa belle couleur blanche ne 

 donnant, après dissolution, aucune réaction du vanadium. 



» Ces deux corps sont donc sans action l'un sur l'autre. 



» Conclusions. — Par réduction de l'acide vanadique par le charbon 

 au four électrique, on peut obtenir en abondance, et avec facilité, une 

 fonte de vanadium titrant 4 à 5 pour 100 de carbone. Si la chauffe est plus 

 longue, on obtient toujours un nouveau carbure, défini et cristallisé, de for- 

 mule C Va. Ce composé n'agit pas sur l'eau à la température ordinaire, et 

 est plus stable en présence des acides que la fonte de vanadium. 



M Le vanadium peut s'unir, à la température du four électrique, au fer, 

 au cuivre, à l'aluminium, tandis qu'il ne forme pas d'alliage avec l'argent. 



» Par l'ensemble de ses propriétés, le vanadium est plus voisin des mé- 



